## PENGARUH AIR PDAM, LAUT, COMBERAN PADA PROSES CURING TERHADAP KUAT TEKAN BETON Fc 14,53 Mpa
Richo Dwi Saputra 1 , Rasio Hepiyanto 2
1) Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan
2) Prodi Fakultas Teknik Dosen Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan email : richodwisaputra2205@gmail.com, waringinmegah_rasio@yahoo.com

## Abstract
Concrete  is  a  mixture  of  concrete  forming  materials,  namely:  fine  aggregate,  coarse aggregate,  cement,  and  water.  Each  concrete  construction  always  be  able  to  show  its function,  ie  strength  and  endurance  during  the  planned  life.  Therefore,  in  this  research concrete treatment is known to increase the concrete but also need to know how long the concrete treatment is good Only requires water from the loss of water experienced. Thus the research is conducted to find out how much the influence of curing process uses sea water,  PDAM  sewage  toward  to  the  strength  of  concrete  press.  This  research  was conducted  with  the  use  of  3  types  of  water  that  is  water  PDAM,  sea  water,  sewage. Cylindrical tests specimen with diameter 15 cm and height 30 cm. Each sample is made of 3 specimens by the age of 7 days. The value of compressive strength in PDAM water, seawater,  sewage  successively  at  the  age  of  7  days  is  13,522  MPa,  8,759  MPa,  10,296 MPa.  The  value  of  compressive  strength  of  Water  PDAM  at  7  days  has  increased compared to the compressive strength value of seawater and sewage,  while the value of compressive strength of seawater has decreased compared to the rising sewage. So it can be concluded that the value of the highest compressive strength is water PDAM at the age of 7 days.
Keywords: PDAM Water, Seawater, sewage, Curing, Concrete, Compressive Strength.

## 1. PENDAHULUAN
Beton  merupakan  campuran  material- material pembentuk beton, yaitu: agregat halus, agregat  kasar,  semen,  dan  air  dengan perbandingan tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.  Beton  sebagai  salah  satu  bagian kontruksi yang penting, dimana pemakaian dan kegunaannya  yang  begitu  luas  dan  umum. Beton merupakan bahan yang sangat bervariasi,  kualitasnya  dapat  diperoleh  dengan berbagai  komposisi  campuran  dan  tata  cara pembuataannya.  Kualitas  beton  juga  sangat ditentukan dari tata cara perawatannya.
Bervariasinya  bahan  dasar  pembentuk beton menyebabkan beton mempunyai beberapa  sifat,  diantaranya  adalah  sifat  awet daya  tahan  beton.  Perawatan  beton  merupakan prosedur  yang  digunakan  untuk  membantu mempercepat  proses  hidrasi  beton,  menjaga kestabilan temperature dan perubahan kelembaban  di  dalam  maupun  diluar  beton  itu
sendiri,  perawatan  beton  menjaga  beton  dalam kondisi  kekedapan  yang  maksimum  sampai ruang air pada pasta.
Pada  dasarnya  setiap  kontruksi  beton haruslah  selalu  dapat  menampilkan  fungsinya, yaitu  kekuatan  dan  daya  tahan  selama  umur yang  direncanakan.  Dengan  demikian  beton harus  mampu  bertahan  terhadap  proses perusakan  yang  dapat  terjadi.  Oleh  karena  itu pada  penelitian  ini  perawatan  beton  diketahui akan meningkatkan  beton namun  perlu diketahui  juga  berapa  lama  perawatan  beton tersebut  yang  baik  hanya  membutuhkan  air akibat kehilangan air  yang dialami. Seperti apa yang  telah  dijabarkan  didepan,  perawatan beton  memegang  peranan  yang  sangat  penting untuk  mewujudkan  tercapainya  daya  tahan beton sesuai dengan yang diinginkan.
Sehingga  dengan  adanya  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai  pengaruh  air  PDAM,  air  laut,  air
comberan  pada  proses  curing  beton  terhadap kuat  tekan  beton  f’c  14,53  Mpa  yang direncanakan. Adapun penelitian ini mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui  seberapa besar pengaruh proses curing menggunakan air laut,  air  PDAM,  air  comberan  terhadap  kuat tekan beton.

## 2. METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode eksperimen, yaitu penelitian dengan percobaan langsung  di  laboratorium  Universitas  Islam Lamongan  yang  bertujuan  untuk  menyelidiki pengaruh  proses  curing  terhadap  air  untuk mengetahui kuat tekan beton.

## Lokasi Penelitian dan Waktu Pelaksanaaan
Untuk  melaksanakan  kegiatan  penelitian ini  yaitu  pengaruh  air  kotor,  air  pdam  dan  air laut pada proses curing untuk mengetahui kuat tekan  beton  (f’c  14.53)  Mpa  dilaksanakan  di laboratorium iniversitas islam lamongan.Waktu pelaksanaan  untuk  melaksanakan  penelitian dilakukan pada jangka waktu bulan mei sampai dengan juni.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  untuk memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dalam rangka  mencapai  tujuan  penelitian.  Proses pengumpulan  data  ditentukan  oleh  variabel- variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan  data  dilakukan  terhadap  sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah sesuatu  yang  belum  memiliki  arti  bagi penerimanya  dan  masih  membutuhkan  adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Alat ini harus dipilih  sesuai  dengan  jenis  data  yang diinginkan dalam penelitian, instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih & digunakan  oleh  peneliti  dalam  melakukan kegiatannya  untuk  mengumpulkan  data  agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.

## Sumber Data
Sumber  data  terbagi  menjadi  dua  yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti dari sumber yang sudah ada.
1. Data  primer  merupakan  sumber  data  yang diperoleh secara langsung  dari sumber asli atau  pihak  pertama.  Data  primer  secara khusus  dikumpulkan  oleh  peneliti  untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data  primer  dapat  berupa  pendapat  subjek riset  (orang)  baik  secara  individu  maupun kelompok,  hasil  observasi  terhadap  suatu benda  (fisik),  kejadian,  atau  kegiatan,  dan hasil  pengujian.  Manfaat  utama  dari  data primer adalahbahwa unsur-unsur kebohongan  tertutup  terhadap  sumber fenomena.
2. Data  sekunder  merupakan  sumber  data yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak langsung  melalui  media  perantara.  Data sekunder  pada  umumnya  berupa  bukti, catatan,  atau  laporan  historis  yang  telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

## Proses Perawatan Beton (Curing )
Proses  curing  dilaksanakan  dengan  cara merendam  beton  dalam  bak  yang  berisi  air sampai  waktu  pengetesan.  Proses  perawatan (curing)  ini  dilakukan  sehari  atau  24  jam setelah proses pencetakan beton.
Langkah – langkah proses perawatan (curing) :
a) Setelah  24  jam  dari  proses  pencetakan beton,  cetakan  beton  dibuka  perlahan  – lahan dan beton uji silinder beton diambil.
b) Benda uji silinder beton  diletakkan  dalam suatu bak air, dan dibiarkan sampai sehari sebelum waktu pengetesan untuk dikeluarkan dari bak (pengeringan).
c) Pada  waktu  pengetesan,  benda  uji  yang telah  dikeluarkan  dari  bak  dan  mengering ditimbang  beratnya.  Setelah  itu  diukur dimensinya.
d) Kemudian  benda  uji  di  capping/diratakan dengan larutan belerang pada bidang tidak rata.
e) Permukaan yang di capping dari benda uji diletakkan  di  atas,  dan  benda  uji  siap dites.

## Diagram Alir Peneilitian
Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAAHASAN Proses  Perawatan (Curing)
Proses  ini  dilakukan  setelah  pencopotan beton  berlangsung  dan  tentunya  setelah pemberian nama bagi masing-masing benda uji yang telah dibuat untuk pengujian berlangsung, untuk  proses  curing  air  yang  digunakan menggunakan  air  PDAM.  Uji  kuat  tekan  akan
di  lakukan  setelah  proses curing berlangsung yaitu 7 hari perendaman.
Untuk perendaman yang perlu diperhatikan untuk  menjaga  kelambapan beton saat  diredam  jangan  sampai  beton  kehabisan air saat perendaman itu bisa diakibatkan karena kebocoran tempat perendaman maupun penyusutan  air  karena  beton  itu  sendiri,  dalam hal  ini  pengecekan  air  harus  dilakukan  setiap hari guna menanggulangi masalah ini, pengisian  juga  perlu  dilakukaan  agar  air  tetap terjaga satabil untuk proses perendaman.

## Pengujian Kuat Beton
Pengujian  ini  dilakukan  terhadap  beton segar (fresh concrete) yang mewakili campuran beton,  bentuk  benda  uji  bisa  berwujud  silinder ataupun  kubus;  hasil  pengujian  ini  dapat digunakan dalam pekerjaan :
a. Perencanaan campuran beton;
b. Pengendalian mutu beton pada
pelaksanaan pembetonan.

## Pengujian Kuat Tekan
Pelaksanaan  pengujian  kuat  tekan  beton harus diikuti beberapa tahapan sebagai berikut:
a. Meletakan benda uji pada  mesin tekan secara centris;
b. Menjalankan  mesin  tekan  dengan penambahan beban yang konstan
c. Melakukan pembebanan sampai benda uji  menjadi  hancur  dan  catat  beban maksimum yang terjadi selama pemeriksaan benda uji.
Tabel 1. Data Tes Kuat Tekan Umur 7 Hari.
Jenis beton Ukuran (cm) Luas Penampang (cm 2 ) Umur (hari) Volume Benda Uji (M 3 ) Berat (kg) Tekanan Hancur (kg) Tegangan Hancur sb'I (kg/cm 2 ) BJ Beton (kg/m 3 ) Air PDAM F 15-30 176.625 7 0.005299 12.737 29000 164.19 2403.66 F 15-30 176.625 0.005299 12.24 30000 169.85 2309.87 F 15-30 176.625 0.005299 12.254 29000 164.19 2312.51 Air Laut F 15-30 176.625 7 0.005299 11.467 20000 113.23 2307.61 F 15-30 176.625 0.005299 11.18 18000 101.91 2327.61 F 15-30 176.625 0.005299 11.283 19000 107.57 2301.19 Air Comberan F 15-30 176.625 7 0.005299 11.932 22000 124.56 2251.75 F 15-30 176.625 0.005299 11.048 24000 135.88 2084.92 F 15-30 176.625 0.005299 11.728 21000 118.90 2213.25
S umber: Hasil Penelitian
Start Persiapan Bahan Perencanaan Campuran Agregat Kasar Mix Design Pemeliharaan Beton Pengujian Kuat Tekan Beton Analisis Data Kesimpulan Finish Agregat Kasar Agregat Halus Semen
Air

## Berat Isi Kering Beton Ringan
Pengujian  berat  isi  kering  beton  ringan dilakukan  pada  umur  beton  7  hari  dengan benda uji silinder. Benda uji mengalami curing selama  7  hari  dan  dikeringkan  udara  selama  1 hari kemudian dilakukan pengujian.
Berat  isi  beton  ringan  rata-rata  yang dihasilkan  pada  tabel2  memperlihatkan  bahwa berat  isi  kering  udara  beton  yang  dihasilkan termasuk  dalam  kategori  berat  beton  ringan struktural yang disyaratkan SNI 03-3449-2002, yaitu  beton  yang  mempunyai  berat  isi  kering udara antara 2000-2500 kg/m3.

## Kuat Tekan Beton
Pengujian  kuat  tekan  beton  ini  mengacu pada  SNI  03-1947-1990  pengujian  kuat  tekan
ini  di  maksudkan  sebagai  pegangan  dalam pengujian  untuk  menentukan  kuat  tekan ( compressive strength ) beton  dengan benda uji berbentuk silinder yang dibuat dan dimatangkan ( curing ) di laboratorium.

## Kuat Tekan Beton Ringan
Pengujian kuat tekan pada benda uji beton ringan  dilakukan  pada  saat  beton  berumur  7 hari. Tujuan pengujian kuat tekan beton ringan ini  selain  untuk  mengetahui  nilai  kekuatan tekan  beton  juga  sebagai  pembanding  dengan nilai  kuat  tekanbeton  pada  pengujian  skripsi sebelumnya.  Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton ringan dengan benda uji berbentuk silinder (15 ×  30)  cm  berjumlah  3  buah  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini.

## Tabel 2. Pengujian Berat Isi Kering Beton Ringan
Sampel Berat (kg) Diameter (cm) Tinggi (cm) Volume (m 3 ) Berat Isi Kering (kg/m3) PDAM 12.737 15 30 0.0053 2403.208 PDAM 12.24 15 30 0.0053 2309.434 PDAM 12.254 15 30 0.0053 2312.075 Laut 11.467 15 30 0.0053 2163.585 Laut 11.18 15 30 0.0053 2109.434 Laut 11.283 15 30 0.0053 2128.868 Comberan 11.932 15 30 0.0053 2251.321 Comberan 11.048 15 30 0.0053 2084.528 Comberan 11.728 15 30 0.0053 2212.830 rata-rata 2219.476 Sumber: Hasil Perhitungan Tabel 3 Kuat Tekan Hancur Umur 7 Hari
Kode Beton Ukuran (cm) Luas Penampang (cm 2 ) Umur (hari) Berat (kg) Volume Cilinder Beton (m 3 ) BJ Beton (kg/m 3 ) Tekanan Hancur (kg) Hasil Uji Tekan sb'I (kg/cm2) PDAM F 15-30 176.625 7 hari 12.74 0.5300 24.03 29000 164.19 PDAM F 15-30 176.625 7 hari 12.24 0.5300 23.09 30000 169.85 PDAM F 15-30 176.625 7 hari 12.25 0.5300 23.12 29000 164.19 Laut F 15-30 176.625 7 hari 11.47 0.5300 21.64 20000 113.23 Laut F 15-30 176.625 7 hari 11.18 0.5300 21.09 18000 101.91 Laut F 15-30 176.625 7 hari 11.28 0.5300 21.29 19000 107.57 Comberan F 15-30 176.625 7 hari 11.93 0.5300 22.51 22000 124.56 Comberan F 15-30 176.625 7 hari 11.05 0.5300 20.85 24000 135.88 Comberan F 15-30 176.625 7 hari 11.73 0.5300 22.13 21000 118.90
Sumber: Hasil Perhitungan
Tabel 4. Kuat Tekan Beton Ringan
No Kode Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Rata-rata (kg/cm 2 ) 1 PDAM 164.19 2 PDAM 169.85 166.077 3 PDAM 164.19 4 Laut 113.23 5 Laut 101.91 107.573 6 Laut 107.57 7 Comberan 124.56 8 Comberan 135.88 126.445
9 Comberan 118.90
Sumber : Hasil Penelitian
Gambar 2. Grafik Kuat Tekan Beton Ringan
Gambar 3 . Bar chat Hasil Kuat Tekan
Dari  hasil  kuat  tekan  pada  umur  7  hari  pada gambar 2 dan gambar 3 dapat diketahui bahwa nilai  kuat  tekan  beton  yang  menggunakan  air PDAM  mendekati  Beton  K  175  (14,53  Mpa), sedangkan  yang  menggunakan  air  laut  dan  air comberan  masih  jauh  mendekati  beton  K  175 (14,53 Mpa).
Tabel 5. Data Kuat Tekan Hancur Air PDAM Setelah Dikorelasi Umur 7 Hari

## Sumber: Hasil Perhitungan
Tabel 6. Data Kuat Tekan Hancur Air Laut Setelah Dikorelasi Umur 7 Hari
Kode Umur Test Hasil Tes Koreksi Umur Silinder Teg Rata- rata Tb' (Tb- Tb')2 Deviasi Standar Teg Karakter istik (K) Teg Karakteri stik (fc') Laut 7 Hari 113.23 0.65 174.20 165.49 75.82 8.71 151.21 12.551 Laut 7 Hari 101.91 0.65 156.78 165.49 75.82 8.71 151.21 12.551 Laut 7 Hari 107.57 0.65 165.49 165.49 0.00 8.71 151.21 12.551 496.48 151.65 Sumber: Hasil Perhitungan Tabel 7. Data Kuat Tekan Hancur Air Comberan Setelah Dikorelasi Umur 7 Hari
Kode Umur Test Hasil Tes Koreksi Umur Silinder Teg Rata- rata Tb' (Tb- Tb')2 Deviasi Standar Teg Karakter istik (K) Teg Karakteri stik (fc') Comberan  7 Hari 124.56 0.65 80.96 82.19 1.50 5.62 72.97 76.815 Comberan  7 Hari 135.88 0.65 88.32 82.19 37.60 5.62 72.97 76.815 Comberan  7 Hari 118.90 0.65 77.29 82.19 24.06 5.62 72.97 76.815 246.57 63.16 Sumber: Hasil Perhitungan Kode Umur Tes Hasil Tes Korelasi Umur Silinder Teg Rata- rata Tb' (Tb- Tb')2 Deviasi Standar Teg Karakter istik (K) Teg Karakteris tik (fc') PDAM 7 Hari 164.19 0.65 252.60 255.50 8.42 5.03 247.26 20.522 PDAM 7 Hari 169.85 0.65 261.31 255.50 33.70 5.03 247.26 20.522 PDAM 7 Hari 164.19 0.65 252.60 255.50 8.42 5.03 247.26 20.522 766.51 766.51 50.55
Gambar 4. Grafik Kuat Tekan Hancur
Gambar 5. Bar Chat Kuat Tekan Hancur
Dari  hasil  kuat  tekan  hancur  yang  telah dikorelasi pada umur 7 hari pada gambar 4 dan gambar  5dapat  diketahui  bahwa  beton  yang menggunakan  air  PDAM  menghasilkan  kuat tekan  yang  lebih  dibandingkan  dengan  air  laut dan air comberan.

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian pada proses curing air PDAM,  air  laut  dan  air  comberan  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Pada  umur  7  hari  untuk  nilai  kuat  tekan maksimum  pada  air  PDAM,  air  laut,  air comberan secara berturut-turut sebesar 13,522MPa,  8,759  MPa,  10,296  MPa.  Nilai kuat  tekan  Air  PDAM  pada  umur  7  hari mengalami  kenaikan  dibandingkan  nilai  kuat tekan  air  laut  dan  air  comberan,  sedangkan nilai  kuat  tekan  air  laut  mengalami  penurunan dibandingkan  dengan  air  comberan  yang mengalami kenaikan.
Sehingga
dapat disimpulkan  bahwa  nilai  kuat  tekan  yang tertinggi berada air PDAM pada umur 7 hari.

## Saran
Dengan  adanya  hasil  penelitian  proses  curing yang  telah  saya  lakukan  diharapkan  bagi peneliti  lain  bisa  menyempurnakan  penelitian ini lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Danang  Anwar  Fauzi,  2013, Analisa  Kuat
Tekan  Dan  Kuat  Tarik  Beton  Dengan Perawatan  Dalam  Lumpur  Dan  Air  Laut , Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Norman  Ray,  2016, Studi  Angka  Koefisien Korelasi  Kuat  Tekan  Beton  Mutu  Tinggi Berdasarkan Umur dan Bentuk Benda Uji Standart SNI 03-2844-2002 , Jurnal Teknik  Sipil,  Universitas  Widya  Kartika Surabaya. Ristinah  Syamsuddin,  2011, Pengaruh  Air Laut  Pada  Perawatan  (Curing)  Beton
Terhadap  Kuat  Tekan  Dan  Absorspi Beton  Dengan  Variasi  Faktor  Air  Semen Dan  Durasi  Perawatan ,  Jurnal  Rekayasa
Sipil  Volume  5  No.  2,  Universitas Brawijaya Malang.
Rosie  Arizki  Intan  Sari,  2015, Pengaruh Jumlah  Semen  dan  Fas  Terhadap  Kuat Tekan  Beton  Dengan  Agregat  Yang Berasal  Dari  Sungai, Jurnal  Sipil  Stastik Vol.3 No.1, Manado. SNI-7394-2008, Tata Cara Perhitungan Harga Satuan  Pekerjaan  Beton  untuk  Kontruksi Bangunan Gedung dan Perumahan.
Ir.  Erry  Irianto,  1988, Insitut  Sains  dan Teknologi  Nasional  Fakultas  Teknik  Sipil dan  Perencanaan  Laboratorium  Beton, Pedoman Praktikum Beton , Jakarta Selatan. 0 50
PDAM Laut
Comberan
Series 1 20,52
12,55 14,34
Grafik Kuat Tekan